258 ÅNGSTRÖM, DIE HTSTERESIS-KÜRVBN BEI EISEN UND STAHL. 



Strömen zuzuschreiben sind, geht aus den Versuchen mit den 

 Eisenbündeln mit und ohne Messingrohr hervor. Eine Ver- 

 änderung der Schleife mit der Wechselzahl konnte bei dem 

 Bündel ohne Messingrohr nicht bemerkt werden (hier sind die 

 FoucAULT'schen Ströme beinahe vollständig ausgeschlossen), war 

 aber das Bündel von dem Messingrohr umgeben, so war die 

 Veränderung der Schleife ungefähr dieselbe wie bei einem wei- 

 chen massiven Eisenstab. 



Im Allgemeinen stehen die erhaltenen Resultate in guter 

 Übereinstimmung mit den Versuchen von Maurain und Wien, 

 soweit dieselben sich überhaupt mit diesen Versuchen vergleichen 

 lassen. 



Wien hat Wechslungen von einer Frequenz bis 520 benutzt 

 und dabei Veränderungen in der eigentlichen Hysteresiskurve 

 beobachtet. Maurain findet, dass bei sehr feinen Drahtbündeln 

 der bei dem Magnetisirungscyklus auftretende Energieverlust für 

 Wechselzahlen bis 55 per Sek. nicht merklich abhängig von der 

 Frequenz ist. ^) 



Leider stand mir bis jetzt kein Mittel zur Verfügung, die 

 Untersuchung auch bis auf sehr schnelle Wechslungen auszu- 

 dehnen. 



Eine sehr interessante Änderung oben erwähnter Versuche 

 erhält man, wenn man die beiden Magnetisirungsspulen M und 

 M^ mit Eisen versieht. Die Kurven, welche man in dieser 

 Weise erhält, sind DifFerenzkurven, welche abhängig sind von 

 der verschiedenen Permeabilität und Hysterese der Proben wie 

 von der verschiedenen Stärke und Phasendifferenz, welche die 

 FoucAULT'schen Ströme in denselben erhalten. 



Fig. 7 und 8 geben einige Beispiele solcher Differenzkurven 

 und zwar für zwei verschiedene Wechselzahlen. 



Fig. 7 bezieht sich auf die beiden oben näher beschriebenen 



Stäbe A und B. Hier ist die Differenzkurve bei niedrigen 



Wechselzahlen hauptsächlich durch den Unterschied der Hysterese 



bedingt; bei höheren Wechselzahlen tritt aber ausserdem die 



1) p. 279 1. c. 



